176 NOUVELLES RECHERCHES 
0 
était placé dans une gaine de tôle remplie de magnésie fortement calcinée; 
celte gaine était chauffée au rouge très-sombre L 
1 De Vaction de l'oxygène sur l’argent en présence du verre. 
Ayant remarqué que l’argent, très-divisé, chauffé au contact du verre, à une température 
capable d’amener le ramollissement du verre, colore celui-ci en jaune et même en brun, je me 
suis demandé si cette coloration n’est point accompagnée d’absorption d’oxygène. Dans le but de 
résoudre cette question, j’ai fait un mélange intime de cent grammes de verre très-réfractaire 
finement pulvérisé, et de trente grammes d’argent précipité il froid d’une solution ammoniacale 
d'azotate d’argent par une solution ammoniacale de sulfite cuivreux. Ce mélange, bien séché, a 
été introduit dans un tube de verre très-réfractaire de soixante centimètres de longueur, effilé 
d’un bout et muni d’un tampon d’asbeste feutré; l’autre bout de ce tube a été effilé après que 
la poudre de verre et d’argent y eut été introduite et convenablement tassée. Le tube ainsi 
disposé, après avoir été chauffé vers 350° pendant qu’un courant d’air sec le traversait, a été 
pesé après son refroidissement complet. Son poids était 289 er ,G24o; je l’ai suspendu dans une 
gaine de tôle placée sur une grille à gaz; il ne reposait que par ses bouts non chauffés. J’ai 
amené la gaine au rouge sombre, et j’ai fait passer pendant une heure et demie de l’air pur et 
sec au travers du tube. Au bout de ce temps, j’ai éteint le gaz et j’ai abandonné le tout au refroi¬ 
dissement. Le mélange de verre et d’argent, qui primitivement était d’un gris très-sale, était 
devenu- beaucoup plus blanc. 
Le poids du tube, déterminé le lendemain, était de 289 sr ,G257. 
J’ai replacé le tube dans la gaine de tôle et j’ai amené celle-ci à la température rouge la plus 
élevée que j’ai pu produire sans déterminer la flexion du tube librement suspendu. Dans cet 
état, j’y ai fait passer pendant une heure un courant lent d’air pur et sec. Après le refroidis¬ 
sement, la couleur du mélange était devenue encore plus blanche, et la surface interne du tube 
de verre avait conservé sa couleur. 
Le poids du tube, déterminé le lendemain, était 289 sr ,62S2. 
Enfin, j’ai introduit une troisième fois le tube dans la gaine, mais en le faisant reposer par 
le milieu sur un lit de magnésie pure, chauffée préalablement au gaz tonnant pour en déter¬ 
miner la contraction et produire ainsi l’indifférence chimique. J'ai porté ensuite la gaine à une 
température aussi élevée que j’ai pu l’obtenir par la combustion du gaz; pendant ce temps, j’ai 
fait passer de l’air sec au travers du tube. Quoique ce tube fût très-réfractaire, au bout d’une 
vingtaine de minutes il s’est affaissé sur lui-même, tout en se courbant entre les parties suspen¬ 
dues, et il s’est obstrué au point d’empêcher complètement le courant d’air. Après l’avoir laissé 
très-lentement refroidir pour en empêcher la casse, j’ai lavé à l’eau acidulée par l’acide chlorhy¬ 
drique la portion qui avait reposé sur la magnésie, puis par l’eau pure. Le mélange de verre et 
d’argent, fortement contracté et tout à fait adhérent au tube, s’était sensiblement coloré en 
jaune, toutes les parties en contact avec le verre avaient également coloré la surface du tube en 
jaune légèrement brunâtre. 
grain. 
Après un refroidissement convenable, je l’ai pesé; son poids constant a été . . . 289,6513 
11 y a eu donc une augmentation de poids égal à. 0,0508 
Il résulte de ces faits que, par suite de son contact avec le verre même très-réfractaire, l'ar- 
